ETA' m 
Pour connoître l’alliage du plomb , il faut employer l’acide 
nitrique qui corrode Y étain et dissout le plomb. 
Les potiers dY étain ont deux méthodes pour essayer ce mé¬ 
tal ; mais il est aisé de voir combien elles sont insuffisantes. 
i®. Ce qu’ils appellent Y essai à la pierre , consiste à couler 
de Y étain dans une cavité hémisphérique creusée dans une 
pierre calcaire et terminée par une rigole ; l’ouvrier observe 
attentivement les phénomènes du refroidissement ; et il juge 
par-là de la pureté du métal, ou par le cri que fait la queue 
de l’essai lorsqu’il la plie. 
s°. lui essai à la balle n’est que la comparaison des poids 
de Y étain pur et de Y étain allié, coulés dans le même moule. 
Les divers métaux préjudiciables à la santé, n’entrent 
point dans Faillage de Y étain à assez forte dose pour être 
dangereux : Bayen et Charlard n’ont point trouvé d’arsenic 
dans Y étain de Banca ni de Malaca. L’ étain d’Angleterre 
n’en contient jamais au-delà de trois quarts de grain par 
once; et, en supposant même ce maximum , l’usage des vais¬ 
seaux à’étain ne sauroit être dangereux , puisqu’une assiette 
où l’arsenic éloit dans cette proportion, n’a perdu que trois 
grains par mois d’un service journalier; ce qui rend presque 
inappréciable la quantité d’arsenic détachée de l’assiette. 
Le plomb seul pourrait être dangereux quand il est joint 
à Y étain dans une proportion considérable, comme cela n’ar¬ 
rive que trop souvent. 
La combinaison de Y étain avec le soufre forme l’or mussif 
( aurum musipum ) qu’on emploie pour donner une couleur 
de bronze aux figures de plâtre et autres objets semblables. 
Il est très-propre à faciliter et adoucir le mouvement des 
rouages dans les machines un peu délicates, et il n’a pas les 
inconvéniens des matières grasses. 
Il a aussi la propriété d’augmenter considérablement les 
effets de la machine électrique , quand on en frotte les cous¬ 
sinets. 
Le procédé qui m’a le. mieux réussi pour obtenir Vor 
mussif , est celui qui a été décrit par Bullion ; il consiste à 
former un amalgame de 8 onces dé étain et de 8 onces de 
mercure ; on fait, pour cela, chauffer un mortier de cuivre , 
on y met le mercure, et lorsqu’il a acquis un certain degré 
de chaleur , on verse dessus Y étain fondu ; on agite et on tri¬ 
ture cet alliage jusqu’à ce qu’il soit froid ; alors on le mêle avec 
six onces de soufre et quatre onces de sel ammoniac. Ou 
met ce mélange clans un niatras, sur un bain de sable; on 
fait rougir obscurément le fond du matras ; Fou entretient à 
